— 976 — 



Zinkchlorid mit Zusatz von carbolsäurehaltigem Theeröl und 

 carbolsäurehaltiges Theeröl allein benutzt. 



Injicirt wird in allen Fällen bereits bearbeitetes, todtes 

 Holz. Mit carbolsäurehaltigem Theeröl allein kann nur ganz 

 trockenes Holz imprägnirt werden. Zu frisches Holz gilt auch 

 für die Zinkchlorid-Imprägnirung als weniger günstig. 



Für die Imprägnirung mit Zinkchlorid, so auch Zinkchlorid- 

 Theeröl, wurden die Hölzer früher ganz allgemein durch Dämpfen 

 vorbereitet. Gegen das Vortheilhafte eines solchen Dämpfens 

 kamen dann aber Bedenken auf. Namentlich in England ist 

 dasselbe so gut wie aufgegeben worden ^). Auch Drude ^) kam, 

 bei speciell auf diese Frage gerichteten Untersuchungen, zu 

 dem Ergebniss, dass das Dämpfen vor der Imprägnirung nicht 

 anzurathen sei. 



Das Verfahren, wie es in den grossen deutschen Im- 

 prägnirungs - Anstalten bei Anwendung des Dämpfens geübt 

 wird, gebe ich hier nach einer Mittheilung wieder, die ich der 

 Gefälligkeit der Firma Jul. Rütgers in Berlin verdanke. 



Die Imprägnirung mit Zinkchlorid, beziehungsweise mit 

 Zinkchlorid nach Zusatz von carbolsäurehaltigem Theeröl zer- 

 fällt danach in drei Operationen: zunächst das Dämpfen, dann 

 die Herstellung der Luftverdünnung, endlich das Einlassen der 

 Lösung und die Anwendung der Druckpumpe, 



Die Hölzer werden in eiserne Wagen geladen und in den 

 Imprägnirungscylinder geschoben, worauf man diesen luftdicht 

 verschliesst. Hierauf setzt man die Hölzer der Einwirkung von 

 Wasserdämpfen aus, um dadurch, wie es heisst, das Holz für 

 die möglichst grosse Aufnahme von Imprägnirungsflüssigkeit 

 vorzubereiten. Je nach der Jahreszeit und dem Zustande der 

 Schwellen muss das Dämpfen längere oder kürzere Zeit dauern. 

 Bezweckt wird, laut Angaben, durch das Dämpfen eine mög- 

 lichste Erweichung der trockenen Oberfläche der Querschnitte 

 und die Entfernung des ausgetretenen Pflanzenschleims, der oft 

 in Verbindung mit Saud und Staub eine für Flüssigkeiten un- 

 durchdringliche Masse bildet. Zur Erreichung dieses Zweckes 

 sei es erforderlich, dass der in dem Dampfkessel auf 3 bis 4 



1) Vergl. Heinzerling, 1. c. p. 104. 



2) Studien über die Conservirungsmethoden des Holzes, in: 

 „Der Civilingenieur", herausgegeben von E. Hartig, Jahrg. 1889, 

 Sp. 29 ff. 



